Илья Мельников

Как из лозы сделать стул

Как изготовить плетеные стулья

Очень редко мебельные гарнитуры обходятся без стульев или табуретов. Предлагаемые несложные модели можно изготовить самим в домашних условиях. Однако при изготовлении нужно следить за тем, чтобы стулья и иные составляющие гарнитура были выполнены в одном стиле и одним рисунком, что придаст вещам законченный вид.

Первый вариант

На рисунке показан стул, оплетенный крашенными и некрашенными ивовоми лентами или камышовыми лентами педдинг. Стенка стула оплетена кругом, а сиденье только в верхней части. Ножки стула деревянные.

Второй вариант

Стул прост в изготовлении, прочен и удобен. Он имеет накладное, круглое, фанерное сиденье, состоящее из кольца, вкладыша и обкладки.

Каркас стула состоит из четырех ножек, крестообразной проножки, спинки и четырех подлучек.

Спинку компонуют из задних ножек, дугообразной верхушки и фигурных вставок. Новые решения формы и конструкции спинки придают стулу оригинальность и удобство.

Нижнюю скамейку стула изготовляют таким же образом, как и нижнюю скамейку табурета. После постановки вкладыша сиденья его обтягивают обкладкой из прута диаметром 10 – 12 мм. Прут необходимо простругать на пятую или четвертую часть его толщины с внутренней стороны, примыкающей к торцу фанерного вкладыша по наружному диаметру.

Затем поперечный прут спинки необходимо прикрепить к задним ножкам гвоздями и способом обхвата с обвиванием пластины ивовой лентой.

Далее ставят боковые прутья обкладки спинки и сиденья.

Изготовление стула завершают установкой фигурных гнутых вставок заполнения спинки.

Задние ножки, кольцо сиденья и дугу спинки необходимо изготовить (согнуть и высушить) заранее.

Обгины, подлучки, обтяжки и фигурные вставки спинки стула перед тем, как их прибивать гвоздями, необходимо увлажнить.

Гнутье деталей и вырезание круглого сидения делается заранее по шаблону.

Плоскости и торцевую часть сиденья необходимо прошлифовать, если нужно, произвести порозаполнение, высушить и покрыть лаком.

Как изготовить стул с гнутой спинкой

Если табурет состоит из каркаса и сиденья, то конструкция стула включает в себя и спинку.

Предлагаемая для изготовления конструкция стула проста и удобна.

Состоит из трапециевидного сиденья и спинки из гнутых прутьев. Нижяя часть стула собирается так же, как и у табурета. По этому же принципу крепится и сиденье.

Для изготовления стула, сначала из фанеры выпиливают сиденье и закрепляют его на каркасе.

Изготовив сиденье, следует начать устанавливать спинку.

Для изготовления спинки, предварительно заготавливают прутья. Верхний прут и фигурные вставки смачивают водой, сгибают и засушивают на шаблонах. Далее концы верхнего прута спинки необходимо соединить с верхними концами задних ножек на косой срез, закрепить гвоздями и обвить ивовой лентой. Затем берут увлажненные прутья обтяжки спинки и соединяют их концы на косой срез по центру спинки, прибивают и также обвивают ивовой лентой. Основные концы прутьев загибают под сиденье и прикрепляют к кольцу. После торцовки заготовок фигурных вставок, их устанавливают, создавая желаемый рисунок, и прибивают к ножкам стула.

После того скрепления их между собой, места крепления обматывают ивовой лентой.

Готовый стул хорошо просушивают, шлифуют и покрывают лаком.

Как изготовить рамы для столярных стульев

Поначалу из тонких досок изготавливают дно табурета. На доску прибивают прут и расстилают под него ивовые ленты.

Плетение выполняют штопкой через две ленты желаемым узором.

Дойдя до середины, следует снять прибитый прут и плести в обратную сторону до конца. Затем следует положить сиденье на специальную раму, а оставшиеся свободные концы загнуть вниз под раму, скрестить и прибить гвоздиками. Чтобы ленты крепче держались, на них нужно прибить расщепленные палочки или ленты потолще.

Далее следует положить ножки и прибить гвоздями так, чтобы они не были видны. Таким же образом изготавливают спинку стула, только концы лент прибывают к бокам рамы.

Как изготовить плетеный табурет

Первый способ изготовления табурета

Табурет состоит из двух частей – каркаса и сиденья.

Для изготовления табурета высотой 45 см необходимо сделать обруч и крестовину. Диаметр обруча 32 см, длина крестовины 32 см. Затем крестовину необходимо прибить к опорам на расстоянии 15 см от пола, опоры – на расстоянии 30 см друг от друга.

Далее из 10 прутьев длиной 1 м 20 см нужно сплести сиденье. Вначале плетут веревочкой в два прута, а затем послойным плетением, как круглый стол. Размеры металлического каркаса 38 х 38 см, высота 43 см.

Ножки следует оплести следующим образом.

Отрезать палки нужной длины и выпрямить их жамкой.

Прибить четыре прута, добавить пятый и загнуть в левую сторону через один стояк.

Приближаясь к пятому пруту, палку перевернуть и плести через один прут.

Второй способ изготовления табурета

Табурет состоит из каркаса и сиденья.

Каркас изготовляют из четырех ножек, крестообраной проножки и подлучки. Места крепления подлучек к ножкам оплетают строганой ивовой лентой.

К сиденью относят собственное сиденье из клееной фанеры, его кольцо и обкладку.

Для изготовления табурета из прута диаметром 22 мм вырезают 4 ножки длиной 290 мм и две заготовки для крестовины проножки длиной 300 мм. Из прута диаметром 18 мм и длиной 1080 мм на шаблоне сгибают кольцо сиденья. Для подлучек выбирают четыре прута диаметром 13 мм и длиной 480 мм, а для обкладки подбирают один прут диаметром 10 мм и длиной 950 мм. Места соединения обвивают ивовой лентой.

По предварительной разметке из фанеры толщиной 6 мм вырезают сиденье диаметром 285 мм.

Сборку табурета производят следующим образом. Сначала собирают крестовину проножки, предварительно выполнил ножовкой и стамеской пазы в обеих заготовках. Крестовину скрепляют гвоздем. Затем крепят крестовину крепят гвоздями к ножкам, предварительно разметив на них места крепления. Далее гвоздями крепят кольца сиденья к ножкам. Обтяжку проножки закрепляют гвоздями и ставят подлучки или подстрелки. Места крепления подлучек обматывают ивовой лентой. Заканчивают изготовление нижней скамейки табурета обтягиванием проножек.

При изготовлении табурета нужно следить, чтобы не было перекосов. От этого зависит устойчивость табурета, его долговечность и удобство пользования.

Качественная сборка нижней скамейки очень важна, так как с подобными операциями часто встречаются при сборке стульев, кресел, столов и других изделий.

После изготовления нижней скамейки необходимо закрепить сиденье и обложить его прутом по наружному диаметру. Прут для обтягивания проножки, подлучки и подстрелки, а также для обкладывания сиденья необходимо предварительно обязательно увлажнить.

Закончив сборку, табурет следует ошлифовать, и для сохранения натурального цвета прутьев покрыть пентафталиевым или нитроцеллюлозным лаком.

Третий способ изготовления табурета

Сначала изготовляют верхний обруч диаметром 30 см и крестовину длиной 30 см. Затем следует соединить крестовину посередине, оплести «звездой» и прибить к ножкам на расстоянии 15 см от пола.

Опоры обвивают ивовой лентой. К верхнему обручу посередине прибивают слегка изогнутую палку, к концам которой прибивают пластины.

Далее необходимо вымочить 12 ивовых палочек длиной 45 см и толщиной 10 – 12 мм. Шесть палочек расщепляют посередине, а остальные шесть вставляют в расщепленные места.

Плетут первые 15 см веревочкой в два прута. Комлевые концы прутьев соединяют с нижней стороны так, чтобы не было видно соединения. Следующие 20 см нужно плести послойным плетением. Закончив веревочку в два прута, необходимо срезать стояки возле самой веревочки.

Заканчивают плетение косой в три или пять пар прутьев.

Как изготовить банкетку

Первый вариант

Для изготовления банкетки из запаренного прута толщиной 20 – 25 мм на шаблоне необходимо выгнуть обруч, концы которого следует срезать на ус и скрепить двумя медными заклепками с шайбами.

К обручу 1 прибивают четыре ножки 2.

На медных заклепках снизу ставят второй обруч 3. Этот обруч можно изготовить из прута толщиной 18 мм.

Затем ножки 2 следует соединить с помощью гнутых распорок 4 с обручем 1. Соединение выполняют с помощью медных заклепок.

Дополнительный опорный обруч 5 толщиной 8 – 10 мм прибивают к обручу 1. На него прибивают толстые парные ивовые прутья 6 сиденья.

Соединения и сам край сидения обвивают лентой из ивового прута.

Второй вариант

Для изготовления этой банкетки необходимо сделать четыре ножки 1 и обвязку 2.

Материалом служит прут толщиной 30 мм. Все соединения делаются так называемым затяжным замком, для чего углубления на обвязке выполняют очень точно.

Ножку 1 и обвязку 2 соединяют замками, предварительно забив в каждый замок по гвоздю 3. Срезанные на ус концы обвязки необходимо склепать медными заклепками с шайбами. На замках снизу ставят укрепляющие обвязки 4.

К обвязке 2 следует прибить два отрезка опорного прута 5 толщиной 12 мм. Затем к ним прибивают парные прутики 6 сиденья.

Соединения обвивают лентой из ивовых прутьев.

Как изготовить плетеный диван

Для изготовления дивана, сначала из ивовых палок делают каркас, начиная с рамки сиденья.

Если палок нужной длины нет, необходимо срастить две палки.

Передние ножки каркаса следует раздвинуть так, чтобы расстояние между ними было на 3 см больше ширины рамки. Задние ножки отставляют одну от другой на 90 см, от передних – на 53 см.

На рисунке показано, как необходимо укрепить крестовину.

Общий вид каркаса показан на рисунке.

На рисунке показан готовый трехместный диван длиной 120 см.

Как изготовить плетеный мебельный гарнитур

На рисунке показан мебельный гарнитур с узорным плетением.

Для изготовления кресла, которое входит в состав гарнитура, каркасы сколачивают из планок шириной 6 см и толщиной 1,2 см. Для верхней задней перекладины используют планку шириной 3 см. Углы планок немного застругивают.

На рамке сиденья, на расстоянии 6 см от края, прибивают по одной планке той же ширины (3 см). Середину планок и ножки кресла укрепляют упорами; концы боковых упоров кресла прибивают к ножкам, а верх упоров к прибитым планкам.

С передней и задней сторон кресла упоры прибивают к ножкам, а верх прибивают к рамкам сиденья. На расстоянии 15 см от углов кресла упоры сгибают.

Ножки кресла обвивают лентой и одновременно выплетают нужный узор. Дойдя до рамки сиденья, конец ленты необходимо прибить к задней стороне ножки, а наружный угол соединения ножки с рамкой сиденья во всю ширину обвивают лентой.

Продолжая обматывать ножку, и дойдя до переднего верхнего угла, его обвивают, как показано на рисунке.

Затем доходят до верхнего заднего угла каркаса, который так же обвивают. Далее следует обвить заднюю ножку и спуститься до ее основания.

Таким же образом обвивают и другие стороны каркаса и боковые стороны сиденья.

После этого делают рамку для сиденья и спинки. Рамку изготавливают из планок шириной 4 см и толщиной 1,2 см. С внутренней стороны рамку соединяют дужками.

С наружной стороны рамку плотно стягивают пластинами. Концы пластин закрепляют лентой.

К верхней задней планке спинки прибивают два прута. Углы спинки обвивают лентой.

Один прут прибивают к передней планке рамки сиденья и обвивают углы лентой.

Укрепление стояков. Для укрепления стояков их комлевые концы кладут между двумя прикрепленными к верхней планке прутьями, прибивают к планке и обматывают всю планку ивовой лентой. Стояки заплетают веревочкой в три прута, плетут простым плетением спинку и сиденье. После того, как плетением пройдено 5 см, необходимо добавить к стоякам по одному пруту вершинными концами большей длины, чем плетение. Дойдя до передней планки рамки сиденья, плетение заканчивают веревочкой в три прута. Комлевые концы стояков загибают кругом планки и у прибитого к планке прута. Оставшиеся концы стояков сгибают и прикрепляют рядом с прутом.

Для того, чтобы стояки не расщеплялись, концы не следует прибивать, гвозди лучше вдавливать плоскогубцами.

Рядом со стояками прибивают второй прут, и всю планку перед оплетением плотно обвивают лентой.

Для спинки и боковых стенок делают рамки такого размера, чтобы они вошли в середину каркаса кресла.

Ширина внутренних рамок нижних планок 6 см, всех остальных – 3 см.

В нижних планках внутренних рамок нужно сделать вырезы, в которые должна войти задняя планка сиденья.

Узорное плетение для внутренних рамок плетут на специальной доске . Закончив плетение, его снимают с доски, прибивают на рамку и вставляют в боковые стороны кресла с внутренней стороны. Таким же образом плетут рамки для наружных сторон. Рамки с плетением прикрепляют гвоздями. Головки гвоздей откусывают кусачками.

Чтобы укрепить ножки, четыре планки шириной 3 см необходимо обвить лентой, выплести узор и прибить с внутренней стороны ножек.

Как изготовить дачный топчан

Как правило, плетеными из лозы топчанами пользуются на дачах.

. Такие топчаны очень компактны, легки, их свободно можно переносить с места на место.

Для изготовления топчана потребуются ножки, подстрелки, каркасные рамы, поперечные прутья рамы и настил.

Конструкция топчана весьма проста, прочна и надежна.

Для изготовления топчана сначала следует собрать раму. Она состоит из двух продольных прутьев, двух поперечных крайних прутьев, и пяти поперечных. Длина продольных прутьев 1880 мм , диаметр 30 мм; длина поперечных крайних прутьев 640 мм, диаметр 30 мм ; длина поперечных прутев 540 мм , диаметр 30 см.

Затем к раме прибивают ножки, потом боковые и средние подстрелки. Настил состоит из 11 пластин. Толщина пластин 7 мм, ширина 8 мм.

Как изготовить плетеную кушетку

Кушетка от топчана отличается конструкцией нижней скамейки, верхней рамы и подголовника.

Нижняя скамейка состоит из четырех пар ножек, трех пар боковых подстрелок, четырех поперечных прутов-проножек и фигурного заполнения в виде трех овалов и шести горизонтальных подлучек. В передней части верхняя рама переходит в подголовник с боковыми фигурными элементами, являющимися ограничителями подголовника.

Для изготовления настила необходимо 8 пар пластин.

Как изготовить этажерку

Плетеная этажерка способна украсить не только интерьер дачного дома, но и прихожую в квартире. Конструкции этажерок очень красивы, просты и не сложны в изготовлении. Каркас этажерок изготавливают из ивовых палок.

Первый вариант

Этажерка состоит из следующих деталей, показанных на рисунке.

1 – прут задней стенки; 2,4 – обтяжки полки; 3 – передняя ножка; 5 – подлучка; 6, 11 – прутья задней стенки; 7 – фигурная вставка; 8 – дуга верхней части; 9 – обвивка; 10, 12 – подполочные прутья; 13 – средняя фигурная вставка; 14 – задняя ножка; 15, 17 – подполочные прутья (продольный и поперечный); 16 – боковой прут стенки; 18, 19 – подстрелки; 20 – полка.

Размеры деталей этажерки даны на рисунке.

Параметры этажерки следующие: а – 1430 мм; б – 520 мм; в – 80 мм; г – 340 мм; д – 140 мм; е – 140 мм; ж – 325 мм; з – 340 мм; и – 1240 мм; к – 310 мм; л – 1170 мм; м – 500 мм; н – 200 мм.

Боковые и задние стенки этажерки можно соединять любым ажурным плетением.

Полка состоит из рамки из ивовых прутьев и фанерного вкладыша, который прибивается к рамке.

Вначале изготовляют полки и подстрелки, затем к ним прибивают ножки.

Подстрелки обвивают ивовым прутом. Далее на задней стенке прикрепляют два поперечных прута в верхней части и ставят подлучки.

В конце изготовления этажерки стенки заполняют ажуром.

Второй вариант

Во втором варианте плетеная этажерка изготовлена с гнутыми элементами. Состоит этажерка из следующих деталей:

1 – огибание полки; 2 – подлучки задней стенки; 3 – поперечный прут полки; 4 – дужка; 5 – нижняя подлучка; 6 – полка; 7 – подлучка.

Параметры этажерки: а – 620 мм; б – 1070 мм; в – 285 мм; г – 285 мм; д – 20 мм; е – 240 мм; ж – 970 мм; з – 625 мм; и – 500 мм; к – 240 мм.

Для того, чтобы этажерка была устойчивей, передние в нижней части необходимо выгнуть на 4 – 5 см.

Данная конструкция этажерки имеет много общего с конструкцией предыдущей этажерки, однако есть и отличия.

Так, верхние концы задних ножек соединены гнутой дужкой.

Концы передних ножек загнуты под прямым углом.

Рамки для фанерных полок изготавливаются из пиломатериала, толщина которого 15 мм, ширина 30 мм.

Боковое заполнение представляет собой гнутые вставки из прутьев.

Content

Илья Мельников
Как из лозы сделать стул

Как изготовить плетеные стулья

Первый вариант

Второй вариант

Как изготовить стул с гнутой спинкой

Как изготовить рамы для столярных стульев

Как изготовить плетеный табурет

Первый способ изготовления табурета

Второй способ изготовления табурета

Третий способ изготовления табурета

Как изготовить банкетку

Первый вариант

Второй вариант

Как изготовить плетеный диван

Как изготовить плетеный мебельный гарнитур

Как изготовить дачный топчан

Как изготовить плетеную кушетку

Как изготовить этажерку

Первый вариант

Второй вариант